708 ZINK, KADMIUM UND QUECKSILBER. 



seinem Sauerstofferze 6 ) dem G-almei, der zuweilen grössere Lager 

 z. B. in Polen, Galizien und einigen Gegenden an den Ufern des 

 Kheins bildet und in bedeutenden Massen in Belgien und in England 

 auftritt. In Russland finden sich Zinkerze in Polen und im Kau- 

 kasus, aber dieselben werden kaum ausgebeutet. In Schweden 

 wurde noch im 15-ten Jahrhundert belgischer Galmei zu einer Le- 

 girung von Zink mit Kupfer (Messing) verarbeitet und Paracelsus 

 erhielt das Zink aus dem Galmei; aber die technische Gewinnung 

 des Metalles selbst, die schon seit Langem in China bekannt war, 

 begann in Europa erst im Jahre 1807 in Belgien, als der Abt Dony 

 die Flüchtigkeit des Zinks entdeckte. Seit der Zeit ist die jähr- 

 liche Produktion an Zink allein in Deutschland auf 140 Millionen 

 Kilogramm gestiegen. 



Die Verarbeitung der Zinkerze beruht auf der leichten Reduzir- 

 barkeit des Zinkoxydes 7 ) durch Kohle bei Rothgluthhitze: ZnO-(-C 

 =Zn-f-CO. Das Zink wird hierbei in zertheiltem und unreinem 

 Zustande im Gemisch mit anderen, sich gleichfalls reduzirenden 



___ Metallen gewonnen. Bei Weissgluth geht das 



^jjjÄsJ* ^ ~~~~ 9|: Zink in Dampf über, aus dem es leicht wieder 

 lIFni 3§ji in flüssigen und festen Zustand übergeführt wer- 



JH c lBlP Hl den kann; hierauf beruht die Reinigung des- 



Fi g . 125. Muffel aus feuerfe- selben - Die Destillation wird in Muffeln aus 

 stem Thon zur Destillation feuerfestem Thon ausgeführt, in welche das 



von Zink. Die Oeffnung bei t ° 7 . 



c dient zur Beschickung mit Gemisch des zerkleinerten Erzes mit Koh- 



dem Eze und auch zur Ent- , , . , . , /T -,. i ftK v -,-.. „. , 



leerung^ die zinkdämpfe ent- le gebracht wird (Fig. 125). Die Zink- 

 m!g C gebog d e U n r e cb R d o a hr fdi dämpfe und die bei der Reaktion entstehenden 

 dur tinigt°wtSenkaL bge " Gase werden durch das knieförmig gebogene 

 Rohr in einen Raum geleitet, in welchem die 

 Zinkdämpfe sich abkühlen ohne mit der Luft in Berührung zu 



6) Als Erz bezeichnet man die festen, schweren Substanzen, die in der Erde 

 gewonnen und in Hüttenwerken zu den gewöhnlichen, schweren Metallen verar- 

 beitet werden, die schon seit Langem in der Praxis Anwendung finden. Die 

 natürlichen Verbindungen des Natriums oder Magnesiums gehören nicht zu den 

 Erzen, da weder Mg noch Na hüttenmässig gewonnen werden. Direkt verwendet 

 und in Hüttenwerken gewonnen werden ausschliesslich die schweren Metalle, die 

 sich leicht reduziren, dagegen schwer oxydiren lassen. Die Erze enthalten entweder 

 die Metalle selbst (z. B. Silber-, Wismutherze) und man sagt dann, dass das Me- 

 tall im gediegenen Zustande erscheint, oder Schwefel- Verbindungen der Metalle 

 (Glänze, Blenden, Kiese, z. B. Bleiglanz PbS, Zinkblende ZnS, Kupferkies CuFeS) 

 oder Oxyde (z. B. Eisenerze) oder endlich Salze (z. B. Galmei). Das Zink findet 

 sich viel seltener, als das Magnesium; dass es trotzdem viel bekannter ist, bedingt 

 die vielfache unmittelbare Verwendung desselben in der Praxis. 



7) Die in den Bergwerken aus der Erde gewonnenen Erze werden meistens 

 zuerst sortirt und dann durch Auswaschen, Abschlämmen und ähnliche mechanische 

 Mittel gereinigt. Die Schwefelerze (und auch andere) werderi'gewöhnlich geröstet, d. h. 

 unter Luftzutritt geglüht. Der Schwefel verbrennt hierbei und entweicht als Schweflig- 

 säuregas, während das Metall sich oxydirt. Der Zweck des Röstens ist eben die 



